Allgemeines. Kristallographie. Mineralphysik etc. _ 5 _ 



P. J. Holmquist : Über den relativen Abnutzungs wider- 

 stand der Mineralien der Härteskala. (Geol. Foren, i Stockholm 

 Förhandl. 33. 1911. p. 231—311). 



Verf. bestimmte den Abnutzungswiderstand, indem er das zu prüfende 

 Mineral auf einer Vergleichsplatte mit Oarborundumpulver abschliff und 

 den resultierenden Gewichtsverlust von Mineral und Vergleichsplatte fest- 

 stellte. Als relativen Abnutzungswiderstand wird der reziproke Quotient 

 der Volumverluste beider Platten angegeben (bestimmt aus Gewichtsverlust 

 und Dichte). Die beim Quarz angewandten Vergleichsplatten bestanden 

 teils ans Achat, teils aus Quarz (senkrecht zur Hauptachse). 



Quarz von derselben Orientierung wie die Vergleichsplatte aus Quarz 

 ergab denselben Abnutzungswiderstand wie letztere. Der Widerstand 

 der Prismenflächen war dagegen geringer, am kleinsten war er für das 

 Rhomboeder. Die Richtung der Schleif bewegung auf der betreffenden 

 Fläche hatte ebenfalls Einfluß auf die Größe des Abnutzungswiderstandes, 

 die unten angeführten Zahlen sind Durchschnittswerte für die verschiedenen 

 Richtungen. 



Achat zeigte sich um das Doppelte widerstandsfähiger als Quarz ; 

 der Unterschied verringert sich aber etwas, wenn man die Korngröße des 

 Schleifmittels vermindert. 



Eine eingehende Untersuchung 1 der Mineralien der Härteskala ergab 

 folgende Zahlenwerte (der Abnutzungswiderstand des Quarzes an der Basis 

 wurde gleich 1000 angesetzt): 



Mineral Fläche Abnutzungs- 



widerstand 



Korund (0001) 5260 



Topas (110) 813 (Schleifrichtung J_ (001)) 



(001) 633 



Quarz ..... (0001) 1000 



(1010) 900 



(1011) 840 



Adular (001) 316 



„ (010) 478 



J_ (010) und (001) 493 



Apatit ..... (10T0) 83.9 



(1011) 71.6 



..... (0001) 70,3 



Flußspat .... (110) 89,4 



.... (100) 86,2 



.... (111) 77,7 



Kalkspat .... (1120) 101,0 



.... (10T0) 78,4 



.... (0001) 53,0 



1 Jedes Mineral wurde auf Vergleichsplatten aus benachbarten Mine- 

 ralien der Härteskala geschliffen. 



